jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. Asfalto apatinio sluoksnio mišinių AC 22 AS ir AC 16 AS, skirtų SV dangos konstrukcijos klasei, mineralinių medžiagų atsparumo trupinimui kategorija visais atvejais SZ /LA parenkama . 18 20 Asfalto apatinio sluoksnio mišinių AC 22 AS ir AC 16 AS, skirtų I- III dangos konstrukcijos klasėms, mineralinių medžiagų atsparumo trupinimui kategorija parenkama SZ /LA , kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų 22 25 naudojimu. Asfalto apatinio sluoksnio mišinių atsparumo trupinimui kategorija privalo būti nurodoma techninėse specifikacijose. Asfalto viršutinio sluoksnio mišinio AC 11 VN, skirto IV- V dangos konstrukcijos klasėms, mineralinių medžiagų atsparumo trupinimui kategorija pagrindus (pvz., numatomas SZ /LA aukštas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas) gali būti parenkama , arba 18 20 parenkamas AC 11 VS mišinys. Šiais atvejais asfalto viršutinio sluoksnio mišinių atsparumo trupinimui kategorija privalo būti nurodoma techninėse specifikacijose. Jei reikia mineralinių medžiagų, kurios naudojamos asfalto pagrindo -dangos sluoksnio mišiniams, atsparumo poliruojamumui rodiklio PSV kategorija nurodoma techninėse specifikacijose. Paviršiui šiurkštinti skirtos mineralinės medžiagos turi atitikti kategorijas, nurodytas 38. aprašo TRA ASFALTAS 08 1 priede. Mineralinių medžiagų, kurios naudojamos viršutinių sluoksnių iš asfaltbetonio arba iš skaldos ir mastikos asfalto paviršiui šiurkštinti, atsparumo poliruojamumui rodiklio PSV kategorija turi atitikti panaudoto asfalto mišinio mineralinių medžiagų reikalaujamą kategoriją. Mineralinių medžiagų, kurios naudojamos viršutinių sluoksnių iš mastikos asfalto paviršiui šiurkštinti, atsparumo poliruojamumui rodiklio PSV kategorija turi atitikti šiuos reikalavimus: - IV -VI konstrukcijos klasės dangoms taikoma PSV (48) kategorija, o deklaruojama PSV pagrįstais atvejais kategorija; 44 PSV - SV ir I -III konstrukcijos klasės dangoms taikoma kategorija. 50 1/3 arba 2/5 frakcijų mineralinių medžiagų, naudojamų voluojamojo asfalto viršutinių f sluoksnių paviršiui šiurkštinti, mineralinių dulkių kiekis turi atitikti kategoriją , arba tos 1 mineralinės medžiagos turi būti apdorotos nedideliu bitumo kiekiu. 2/5 (2/4) frakcijų mineralinių medžiagų, naudojamų mastikos asfalto paviršiui f šiurkštinti, mineralinių dulkių kiekis turi atitikti kategoriją , arba tos mineralinės medžiagos 0,5 turi būti apdorotos nedideliu bitumo kiekiu. Šiam tikslui naudojant smulkiąją mineralinę f medžiagą (pvz., 0/2 frakciją) mineralinių dulkių kiekis turi atitikti kategoriją . 4

## II SKIRSNIS. RIŠIKLIS

39. taikomi šie dokumentai: 39. taikomi šie dokumentai: - standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 08; - standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08. Numatomos naudoti rišiklio rūšys ir markės privalo būti nurodomos techninėse specifikacijose. Bituminėms emulsijoms galioja 3 lentelėje nurodytos perpylimo, sandėliavimo ir 40. darbo temperatūros. Sandėliuojant bitumines emulsijas, jos turi būti apsaugotos nuo šalčio poveikio. Kito tipo rišikliai gali būti naudojami tik suderinus su užsakovu (statytoju). 41.

## 3 lentelė. Bituminių emulsijų perpylimo, sandėliavimo ir darbo temperatūros